DOI:10.31605/saintifik.v9i1.389
ISSN 2622-8904 (online)
Optimasi Kombinasi Kulit Sukun ( Activated Carbon ) dengan Zeolit Alam Sebagai Adsorben Kemasan Celup dalam Mereduksi Konsentrasi Logam Besi (Fe) Dan Nikel (Ni) Sampel Air Sumur
Edi Ilimu *1 , Budirman Giawa 2 , Alimuddin 3 , Dian Permana 4 , Surya Ningsih 5 1,2,3,4,5 Universitas Sembilanbelas November Kolaka E-mail: ediilimu_chem@usn.ac.id

## Abstrak
Telah  dilakukan  penelitian  karbon  aktif  kulit  buah  sukun  yang  dikombinasikan dengan  zeolit  alam sebagai adsorben kemasan celup untuk mereduksi konsentrasi logam besi (Fe) dan nikel (Ni) dalam air sumur. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kemampuan adsorben arang aktif kulit buah sukun yang dioptimalkan dengan zeolit alam dalam mereduksi konsentrasi logam Fe dan Ni. Percobaan dilakukan dalam skala  laboratorium  dengan  menggunakan  metode  variasi  konsentrasi  karbon  aktif  yang  dianalisis menggunakan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). Pada adsorpsi logam Fe, activated carbon celup dengan konsentrasi x : y, 2x : y, 5x : y,  x, y secara berturut-turut mampu mengadsorpsi logam Fe sebesar 0,5844, 0,5679, 0,6092, 0,5431, 0,5761 ppm dengan daya adsorpsi setiap 1 gram adsorben selama 60 menit secara berturut-turut  0,0974,  0,0946,  0,1015,  0,1810,  0,1929.  Kondisi  optimum  daya  serap  adsorben  karbon aktif celup dalam mereduksi konsentrasi Fe terjadi pada komposisi 5x:y sebesar 0,6092 ppm dan daya serap setiap 1  g  adsorben  dengan  lama  perendaman  60  menit  sebesar  0,1015  mg/g.  Sedangkan  adsorpsi  logam  Ni, activated carbon celup dengan konsentrasi x : y, 2x : y, 5x : y,  x, y secara berturut-turut mampu mengadsorpsi logam Ni sebesar 0,9290, 0,7070, 0,7799, 0,9290, 0,9290 ppm dengan daya adsorpsi karbon aktif celup pada komposisi  2x : y, 5x : y, yaitu 0,1178, 0,1299 ppm.

## Kata Kunci – Optimasi , Kulit Buah Sukun, Zeolit alam, Logam Berat, SSA

## 1. PENDAHULUAN
Air  merupakan  sumber  daya  alam  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  memenuhi  kepentingan  semua  makhluk hidup  yang  fungsinya  tidak  dapat  digantikan  oleh  senyawa  lain.  Air  minum  yang  aman  seharusnya  tidak terkontaminasi dengan logam berat dan memberikan resiko yang  signifikan bagi kesehatan manusia seperti menyebabkan keracunan akut, kronis dan dalam jangka yang panjang menyebabkan kerusakan sistem syaraf pada anak, kerusakan jaringan selular akibat radikal bebas dan bahkan dapat menyebabkan kematian (Barry, et  al ,  2010)  (Karim, et  al ,  2017).  Oleh  karena  itu,  sangat  penting  mengetahui  kualitas  air  yang  bebas  dari kontaminasi logam berat demi keberlangsungan hidup sehat generasi sekarang dan yang akan datang.
Daerah  Kolaka  merupakan  salah  satu  daerah  di  Sulawesi  Tenggara  penghasil  tambang,  khususnya pemuaian biji nikel (Ni). Beberapa keluhan masyarakat terkait dengan kualitas air sumur yang menurut mereka tidak  layak  dikonsumsi  bagi  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  daerah  tambang  seperti:  berbau,  berwarna kuning,  dan  berminyak.  Hasil  kontaminasi  logam  berat  seperti  besi  (Fe)  dan  nikel  (Ni)  terhadap  air  dapat diidentifikasi  secara  kasat  mata  misalnya  warna  kulit  yang  berwarna  pucat  keabuan  (Singh, et  al ,  2011). Munculnya indikasi tersebut menjadi parameter dan dibutuhkan upaya mengurangi kadar logam berat sehingga memperbaiki  kelayakan  kualitas  air  melalui  teknik  sederhana  dan  berbasis  bahan  alami  yang  tersedia. Misalnya, pemanfaatan limbah yang banyak ditemukan di daerah Kolaka namun dapat dimanfaatkan sebagai adsorben, misalnya kulit sukun.
Tanaman sukun merupakan tanaman serba guna yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, mulai dari buahnya  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh manusia  sebagai bahan  pangan,  daunnya  untuk mengatasi  berbagai macam penyakit, bunganya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (Estalansa et al .,201). Penyebaran
tanaman sukun begitu meluas di Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua. Sukun merupakan tumbuhan yang hidup di daerah tropis dan sangat banyak dijumpai di Indonesia khususnya di Pulau Sulawesi. Produksi buah sukun dalam setahun cukup tinggi yaitu sebanyak 400 buah pada umur 5-6 tahun dan 700-800 buah pada umur 8  tahun  dengan  berat  1-2  kg/buah  dan  jumlah  buah  sekali  panen  ±50  buah/pohon  (Sukriya,  2018).  Hal  ini mengakibatkan peningkatan terhadap produksi limbah kulit buah sukun tiap tahunnya semakin tinggi. Oleh karena  itu,  diperlukan  kreativitas  dalam  pemanfaatan  limbah  kulit  buah  sukun  salah  salah  satunya  adalah sebagai arang aktif yang mencakup dua proses tahapan utama, yakni proses karbonisasi bahan baku dan proses aktivasi.
Karbon  aktif  merupakan  adsorben  yang  berasal  dari  bahan-bahan  yang  mengandung  karbon,  yang dapat menyerap ion-ion bebas di dalam air. Bahan tersebut diperlakukan dengan proses aktifasi seperti tekanan dan  suhu tinggi  sehingga  diperoleh  karbon  aktif  yang  memiliki  permukaan  yang  luas.  Bentuk  karbon aktif biasanya berupa butiran kristal dan tepung berpori yang berfungsi menjernihkan dan menghilangkan bau tidak sedap sehingga air menjadi layak pakai dan juga menyerap logam. Selain itu, zeolit alam disebut juga sebagai molecular sieve atau molecular mesh (saringan molekul), memiliki pori-pori yang berukuran molekul sehingga mampu memisahkan atau menyaring molekul dengan ukuran tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan  zeolit  lebih  dikhususkan  pada  peningkatan  efektivitas  dan  efisiensi  proses  industri  dan pencemaran lingkungan (Putri dan Sabani, 2018).
Daya  serap  karbon  aktif  merupakan  proses  terakumulasinya  atau  terkonsentrasinya  komponen (adsorbat) di permukaan padatan (adsorben). Daya adsorpsi karbon aktif terhadap logam berat pada sampel air sumur  memiliki  luas  korelasi  dengan  luas  permukaan  dari  karbon  aktif.  Semakin  besar  angka  konsentrasi logam  yang  teradsorpsi  maka  semakin  besar  kemampuan  adsorben  dalam  mengadsorpsi  adsorbat  atau  zat terlarut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi daya serap karbon aktif, antara lain:  luas permukaan pori, kadar air dan kadar abu, waktu dan suhu pada saat karbonisasi, keberadaan adsorbat lain yang tidak diketahui dalam sampel, jenis aktivator yang digunakan dalam aktivasi bahan, waktu perendaman dan pengadukan serta tinggi rendahnya konsentrasi adsorbat berbanding lurus dengan massa adsorben/karbon aktif (Utama, 2015).
Adapun syarat mutu karbon aktif yang dibutuhkan berdasarkan persyaratan (SNI) 06-37300-1995 pada Table 1.
Tabel 1. Syarat mutu karbon aktif Uraian Persyaratan Kualitas Butiran Serbuk Kadar air % Maks. 4,5 Maks. 15 Kadar abu % Maks. 2,5 Maks. 10 Daya serap terhadap iodium mg/g Min. 750 Min. 750
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui keadaan optimum dari hasil kombinasi karbon aktif dari  limbah  kulit  buah  sukun  dengan  zeolit  alam  aktivasi  menjadi  adsorben  kemasan  celup  yang  bernilai ekonomis.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  mendatangkan  beberapa  manfaat,  diantaranya  limbah  kulit  buah sukun  sebagai  karbon  aktif  yang  dikombinasikan  dengan  zeolit  alam  dapat  dijadikan  sebagai  pendapatan tambahan yang bernilai jual tinggi bagi pengusaha kecil dan menengah sekaligus sebagai bentuk upaya dalam mengurangi limbah rumah tangga.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Desain Penelitian
Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  analisis  kualitatif  dengan  rancangan  eksperimen Laboratorium.  Untuk  menganalisa  konsentrasi  zat  besi  (Fe)  dan  nikel  (Ni)  dalam  air  sumur  sebelum  dan sesudah diberi perlakuan menggunakan Activated Carbon Celup Kulit Sukun-Zeolit Alam.
2.2 Instrumen Penelitian
Alat yang digunakan antara lain, tanur, oven, spektrofotometer serapan atom (SSA), kantong teh celup, stirrer,  magnetic  stirrer,  gelas  kimia,  batang  pengaduk,  spatula,  pH  meter,  erlenmeyer,  pipet  ukur,  pipet gondok, labu  ukur, cawan porselin,  cawan  petri,  botol  semprot,  kertas saring, pipet mikro,  aluminium  foil, lemari asam, pulpen, label, pisau, gelas ukur, botol semprot, loyang oven, lumpang, ayakan 150 mesh, ayakan 100 mesh, corong, desikator.
Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: kulit buah sukun, zeolite, air sumur, HNO 3 , H 2 SO 4 , HCl, larutan induk Fe 1000 ppm, larutan induk Ni 1000 ppm, etanol, dan aquadest.
Pembuatan karbon aktif kulit buah sukun dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut: 1) Dehidrasi , kulit buah sukun yang telah dibersihkan kemudian dipotong-potong lalu dikeringkan dalam oven pada suhu 105 o C selama 24 jam. 2) Karbonisasi , kulit buah sukun dimasukan ke dalam tanur selama dua jam pada suhu 400 o C sampai kulit buah sukun menjadi arang. Arang yang diperoleh kemudian didinginkan, selanjutnya arang dihaluskan menggunakan lumpang dan diayak menggunakan ayakan berukuran max 100 mesh. 3) Aktivasi, sebanyak 50 gram arang dimasukkan kedalam gelas kimia 500 mL, kemudian ditambahkan 200 mL larutan H 2 SO 4 1  M  dan  direndam  selama  24  jam.  Selanjutnya,  arang  disaring  dan  dicuci  dengan  aquades  hingga mencapai pH netral kemudian dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 100 o C selama 2 jam.
Zeolit alam yang berbentuk granular dan berwarna hijau kebiruan ditumbuk dengan mortar, kemudian diayak  menggunakan  alat  penyaring  untuk  mendapatkan  zeolit  alam  dengan  ukuran  max  150  mesh.  Zeolit bubuk selanjutnya dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian dipanaskan dalam tanur pada suhu 150 o C selama 60 menit, didiamkan dalam tanur sampai suhu kamar dan ditampung dalam wadah tertutup rapat. Zeolit hasil  pengaktifan  fisika  ini  dikeringkan  pada  suhu  udara,  setelah  kering  diayak kembali  untuk  memastikan zeolit hasil pengaktifan fisika ukuran konstan max butir 150 mesh.
Zeolit ukuran butir max 150 mesh sebanyak 250 gram dimasukkan kedalam gelas beaker volume 1000 mL yang telah berisi larutan HCl 5 M pada suhu kamar sampai seluruh butiran zeolit terendam. Selanjutnya diaduk  pada  kecepatan  pengadukan  50  rpm  selama  30  menit  menggunakan  perangkat  magnetik  stirrer. Hasilnya disaring menggunakan kertas saring, kemudian padatan dalam kertas saring dimasukkan ke dalam gelas beaker 1000 mL dan dicuci dengan aquadest sambil diaduk dengan kecepatan 50 rpm selama 10 menit. Proses  pencucian  dilakukan  beberapa  kali  sampai  diperoleh  pH  filtratnya  mencapai  pH  netral.  Selanjutnya zeolit alam dicuci dengan 500 mL etanol dan diaduk (30 rpm) selama 60 menit, dan kemudian disaring. Padatan pada kertas saring dipindahkan ke dalam cawan porselin, dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 100 o C  sampai  diperoleh  berat  padatan  yang  tetap.  Padatan  zeolit  hasil  pengaktifan  diayak  dengan  ayakan ukuran 150 mesh.
Hasil akhir dari kulit sukun-zeolit alam akan dikemas menjadi kemasan activated carbon celup dengan menggunakan kantong celup. Pengemasan dilakukan dengan komposisi x : y, x : y, 5x : y, x, y (x = kulit sukun, y = zeolit alam).
Sampel  tidak  dapat  segera  dianalisa,  maka  dilakukan  pengawetan  dengan  penambahan  asam  nitrat (HNO 3 )  pekat.  Sebelum  penambahan  HNO 3 ,  terlebih  dahulu  diukur  pH  sampel  air  sumur.  Kemudian ditambahkan HNO 3 pekat sampai pH kurang dari 2. Sebanyak 1000 mL sampel dikocok sampai homogen dan dimasukkan dalam erlenmeyer. Kemudian tambahkan 10 mL HNO 3 pekat. Dilakukan kembali pengukuran pH untuk memastikan sampel air sumur yang telah ditambahkan HNO 3 pekat dengan pH kurang dari 2. Pembuatan  larutan  standar  Fe  dilakukan  dengan  mengambil  10  mL  larutan  induk  Fe  1000  ppm dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mL lalu diencerkan sampai tanda batas (larutan Fe 100 ppm). Sebanyak 5 mL larutan Fe 100 ppm dimasukan kedalam labu ukur 50 mL (larutan Fe 10 ppm). Pembuatan larutan standar Fe  dengan  konsentrasi  secara  berturut-turut  yaitu:  0;  0,2;  0,4;  0,6;  0,8  dan  1  ppm  dilakukan  dengan  cara mengambil 1, mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL dan 5 mL larutan Fe 10 ppm dan dimasukan ke dalam masing-masing labu ukur 50 mL, ditambahkan aquades sampai tanda batas. Diulangi cara yang sama untuk pembuatan larutan standar Ni. Nilai absorbansinya diukur dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.

## 2.3 Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini, ada beberapa pengujian yang dilakukan, meliputi uji kadar air, uji kadar abu, dan uji daya serap terhadap iodium dan analisis konsentrasi logam besi (Fe) dan nikel (Ni) sebelum dan sesudah penambahan activated carbon celup. Kadar air ditentukan dengan cara pengeringan di dalam oven. Sebanyak 2 gram karbon aktif di tempatkan di dalam cawan petri yang telah diketahui bobotnya, kemudian dikeringkan
dalam oven pada suhu 105 o C selama 15 menit. Selanjutnya didinginkan didalam desikator sebelum ditimbang massanya. Pengeringan dilakukan berulang kali hingga diperoleh berat karbon aktif yang konstan. Kadar air dapat dihitung dengan persamaan berikut:
% kadar air = 𝑎−𝑏 𝑎 𝑥 100% (1)
Dimana:
a = massa awal karbon aktif (g)
b = massa akhir karbon aktif (g)
Uji kadar abu dapat dilakukan dengan menimbang sebanyak 2 gram arang aktif, kemudian dimasukan ke  dalam  cawan  porselin  yang  telah  diketahui  massanya.  Kemudian  di furnace pada  suhu  400 o C  sehingga seluruh sampel menjadi abu. Sampel didinginkan didalam desikator hingga diperoleh berat yang konstan lalu ditimbang. Kadar abu karbon dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
% kadar abu = 𝑏 𝑎 𝑥 100% (2) Dimana: a = massa awal karbon aktif (g)
b = massa akhir karbon aktif (g)
Pengujian terhadap daya serap iodium dilakukan dengan menimbang karbon aktif sebanyak 5 gram dan dicampurkan dengan 100 mL larutan iodium 0,1 N. Dikocok dengan menggunakan magnetik stirrer selama 15 menit setelah itu didiamkan sampai karbon aktif turun. Kemudian dipipet 10 mL larutan iodium dan dititrasi dengan  larutan  natrium  tiosulfat  0,1  N.  Jika  warna  kuning  pada  larutan  mulai  samar,  ditambahkan  larutan amilum  1  %  sebagai  indikator  sehingga  diperoleh  warna  larutan  biru  tua.  Dititrasi  kembali  hingga  larutan berubah menjadi bening. Daya serap iodium dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
daya serap iod = 𝐴 𝐵 𝑥 𝑁 (𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)
𝑁(𝑖𝑜𝑑𝑖𝑛) 126,93𝑓𝑝 𝛼 (3) Dimana: A = Volume larutan iodin (mL) B = Volume Na 2 S 2 O 3 yang terpakai (mL)
fp = faktor pengenceran α = bobot karbon aktif (g)
N(Na 2 S 2 O 3 ) = konsentrasi Na 2 S 2 O 3 (N)
N (iodin) = konsentrasi iodin (N) 126,93 = jumlah iodin sesuai 1 mL larutan Na 2 S 2 O 3
Analisis konsentrasi besi (Fe) dan nikel (Ni) sebelum perlakuan berupa penambahan activated carbon celup bertujuan untuk mengetahui konsentrasi awal dari parameter uji. Selanjutnya, disiapkan 10 buah gelas beaker 250 mL, masing-masing diberi label Fe (x:y, 2x:y, 5x:y, x, y) dan Ni (x:y, 2x:y, 5x:y, x, y) dan diisi dengan  250  mL  sampel.  Gelas  beaker  dengan  label  Fe  (x:y,  2x:y,  5x:y,  x,  y)  masing-masing  ditambahkan activated carbon celup (x:y, 2x:y, 5x:y, x, y) sesuai dengan komposisi dan konsentrasinya. Langkah yang sama dilakukan pada sampel Ni.  Kemudian didiamkan selama 60 menit. Setelah 60 menit masing-masing kemasan activated  carbon celup  diangkat  dan  sampel  disaring  kembali.  Sampel  yang  sudah  di  sharing,  kemudian dianalisis nilai absorbsinya dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Uji Kadar Air, Kadar Abu, dan Daya Serap Terhadap Iodium
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut
Tabel 2. Hasil uji karakteristik karbon aktif Jenis uji Hasil uji Kadar air % 5,12 Kadar abu % 12,28 Daya serap terhadap iodium mg/g 3.807,90
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  diketahui  bahwa  kadar  air  karbon  aktif  sebesar  5,12%.  Hal  ini menunjukkan bahwa kualitas karbon aktif yang dihasilkan dalam penelitian ini cukup baik. Perhitungan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopik dari karbon aktif, dimana umumnya karbon aktif memiliki sifat  afinitas  yang  sangat  besar  terhadap  air.  Sifat  higroskopis  menyebabkan  arang  aktif  pada  kondisi  dan kelembaban tertentu akan mencapai kesetimbangan kadar air yang merupakan sebuah ukuran higroskopisitas. Sifat  yang  sangat  higroskopi  inilah  yang  mengakibatkan  karbon  aktif  digunakan  sebagai  adsorben.  Secara teoritis, temperatur dan lamanya waktu karbonisasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap air yang dapat diserap. Menurut  Hendaway (2003) kadar air sangat dipengaruhi oleh jumlah uap air di udara, lama proses pendinginan di dalam desikator, dan sifat higroskopis dari arang tersebut. Terikatnya molekul air yang ada pada karbon aktif oleh aktivator menyebabkan pori-pori pada karbon aktif semakin besar. Semakin besar pori-pori  maka  luas  permukaan  karbon  aktif  semakin  bertambah.  Hal  ini  mengakibatkan  meningkatnya adsorpsi dari karbon aktif.
Kadar abu merupakan banyaknya kandungan oksida logam yang terdiri dari mineral-mineral dalam suatu bahan yang tidak dapat menguap pada proses pengabuan. Arang aktif yang dibuat dari bahan alam tidak hanya mengandung senyawa karbon saja, namun juga mengandung beberapa mineral. Kadar abu tersebut akan menunjukkan kandungan mineral yang terkandung dalam arang aktif (Jankowska et al ., 1991). Berdasarkan Tabel 3, menunjukan bahwa kadar abu karbon aktif yaitu 12,28%. Kadar abu karbon aktif yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan SNI 06-3703-1995. Tingginya kadar abu disebabkan oleh sisa  mineral  yang  tertinggal  pada  saat  dibakar,  karena  sebagian  bahan  dasar  pembuatan  karbon  aktif  tidak hanya mengandung senyawa karbon tetapi juga mengandung beberapa mineral, dimana sebagian dari mineral ini telah hilang pada saat karbonisasi dan aktivasi, sebagian lagi diasumsikan masih tertinggal dalam karbon aktif. Kadar abu sangat berpengaruh terhadap kualitas karbon aktif. Keberadaan kadar abu  yang berlebihan dapat  menyebabkan  terjadinya  penyumbatan  pori-pori  karbon  aktif,  sehingga  luas  permukaan  menjadi berkurang.  Peningkatan  kadar  abu  pada  karbon  aktif  juga  dipengaruhi  oleh  tingginya  suhu  pada  saat karbonisasi bahan baku. Tingginya suhu karbonisasi yang memicu teroksidasinya sebagian besar zat volatil termasuk pula karbon. Sedangkan abu tidak ikut karena bukan merupakan zat volatil. Semakin meningkatnya kadar abu pada karbon aktif dengan penambahan bahan kimia maka akan terjadi proses oksidasi lebih lanjut terutama dari partikel halus (Laos dan Arkilaus, 2016).
Penentuan  daya  serap  terhadap  iodium  bertujuan  untuk  menentukan  kapasitas  adsorpsi  arang  aktif (Jankowska et al ., 1991). Daya adsorpsi karbon aktif terhadap iod memiliki hubungan antara luas permukaan dari  karbon  aktif.  Semakin  besar  daya  adsorpsi  karbon  aktif  terhadap  iod  maka  semakin  besar  pula kemampuannya dalam mengadsorpsi adsorbat. Penambahan larutan iod berfungsi sebagai adsorbat yang akan diserap  oleh  karbon  aktif  sebagai  adsorbennya.  Terabsorpsinya  larutan  iod  ditunjukkan  dengan  adanya pengurangan  konsentrasi  larutan  iod.  Dari  hasil  penelitian  daya  serap  karbon  aktif  terhadap  iodin  adalah sebesar  3.807,90  mg/g.  Hal  ini  telah  memenuhi  SNI  06-3703-1995  yaitu  minimal  750  mg/g.  Peningkatan bilangan  iod  disebabkan  oleh  terlepasnya  pengotor  dari  permukaan  pori-pori  karbon  aktif,  sehingga mengaktifkan pori-pori baru yang tertutupi oleh pengotor dan memperluas permukaan karbon aktif.

## 3.2 Uji Adsorpsi Adsorben Terhadap Logam Besi (Fe) dan Nikel (Ni)
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil uji daya serap adsorben terhadap logam Fe dan Ni sebagai berikut.
Tabel 3. Hasil uji adsorpsi activated carbon celup Parameter Konsentrasi Awal (ppm) Massa Adsorben (g) X:Y Volume Larutan (mL) Konsentrasi Akhir (ppm) Konsentrasi yang Teradsorpsi (ppm) Daya Serap Setiap 1 gr Adsorben selama 60 menit (mg/g) Fe 0,61 6 x:y 250 0,0256 0,5844 0,0974 2x:y 0,0421 0,5679 0,0946 5x:y 0,0008 0,6092 0,1015 3 X 125 0,0669 0,5431 0,1810 Y 0,0339 0,5761 0,1920 Ni 0,929 6 x:y 250 0,0000 0,9290 - 2x:y 0,2220 0,7070 0,1178 5x:y 0,1491 0,7799 0,1299 3 X 125 0,0000 0,9290 - Y 0,0000 0,9290 -
Adsorpsi merupakan terakumulasinya zat (adsorb) pada permukaan padatan (adsorben). Daya adsorpsi activated carbon terhadap sampel air sumur memiliki luas korelasi dengan luas permukaan dari karbon aktif. Semakin  besar  angka  konsentrasi  logam  yang  teradsorpsi  maka  smki  besar  kemampuan  adsorben  dalam mengadsorpsi  adsorbat  atau  zat  tertentu.  Luas  permukaan  pori  merupakan  faktor  yang  sangat  penting  dan berpengaruh  dalam  mengadsorpsi  adsorbat.  Pori-pori  yang  besar  didapatkan  melalui  aktivasi  berupa penambahan  zat  kimia  tertentu.  Aktivasi  kimia  dilakukan  tidak  hanya  untuk  menghilangkan  zat  pengotor berupa air dan senyawa volatil tetapi juga untuk mengurangi kandungan abu dan untuk mengaktifkan pori yang tertutup  oleh  pengotor  sehingga  luas  permukaaan  internal  menjadi  semakin  besar.  Pori-pori  yang  baru terbentuk inilah yang kemudian akan memperbesar luas permukaan karbon aktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya serap adsorben terhadap adsorbat atau zat tertentu.
Berdasarkan data di atas, menunjukan bahwa konsentrasi logam besi (Fe) sebelum diberikan perlakuan sebesar  0.61  ppm.  Setelah  diberi  perlakuan  dengan  perendaman activated  carbon celup  selama  60  menit menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi pada logam Fe dalam sampel. Activated carbon celup dengan konsentrasi x:y mampu mereduksi logam Fe sebesar 0,5844 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g adsorben  sebesar  0,0974  ppm,  dengan  konsentrasi  akhir  0,0256  ppm. Activated  carbon celup  dengan konsentrasi 2x:y mampu mereduksi logam Fe sebesar 0,5679 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g adsorben sebesar 0,0946 g, dengan konsentrasi akhir 0,0421 ppm. Activated carbon celup dengan konsentrasi 5x:y mampu mereduksi logam Fe sebesar 0,6092 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g adsorben sebesar  0,1015  ppm,  dengan  konsentrasi  akhir  0,0008  ppm.  Karbon  aktif  murni  kulit  buah  sukun  mampu mereduksi logam Fe sebesar 0,5431 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g karbon aktif sebesar 0,1810 ppm, dengan konsentrasi akhir sebesar 0,0669 ppm. Sedangkan zeolit alam mampu mereduksi logam Fe sebesar 0,5761 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g karbon aktif sebesar 0,1920 ppm dengan konsentrasi  akhir  sebesar  0,0339  ppm.  Daya  adsorpsi  optimum  terjadi  pada  konsentrasi  5x:y.  Hal  ini menunjukkan bahwa  semakin  banyak massa karbon aktif kulit  buah  sukun  yang  digunakan, maka semakin besar efisiensi penyerapannya terhadap ion logam. Jika massa adsorben dinaikkan, maka terjadi peningkatan sisi  aktif  sehingga  akan  meningkatkan  penyebaran  adsorbat  sehingga  semakin  banyak  ion  logam  yang teradsorpsi dan sebaliknya, efisiensi adsorpsi akan menurun.
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas,  menunjukan  bahwa  konsentrasi  logam  nikel  (Ni)  sebelum  diberikan perlakuan sebesar 0,929 ppm. Setelah diberi perlakuan dengan perendaman activated carbon celup selama 60 menit menunjukkan terjadinya perubahan konsentrasi pada logam Fe dalam sampel. Activated carbon celup dengan konsentrasi x:y mampu mereduksi logam Ni sebesar 0,9290 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi
setiap 1 g adsorben sebesar 0,1548 ppm, dengan konsentrasi akhir 0,0000 ppm. Activated carbon celup dengan konsentrasi 2x:y mampu mereduksi logam Ni sebesar 0,7070 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g  adsorben  sebesar  0,1178  ppm,  dengan  konsentrasi  akhir  0,2220  ppm. Activated  carbon celup  dengan konsentrasi 5x:y mampu mereduksi logam Ni sebesar 0,7799 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g adsorben sebesar 0,1299 ppm, dengan konsentrasi akhir 0,1491 ppm. Karbon aktif murni kulit buah sukun mampu mereduksi logam Ni sebesar 0,9290 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g karbon aktif sebesar 0,3096 ppm, dengan konsentrasi akhir sebesar 0,0000. Sedangkan zeolit alam mampu mereduksi logam Ni sebesar 0,9290 ppm dengan kemampuan daya adsorpsi setiap 1 g karbon aktif sebesar 0,3096 ppm dengan konsentrasi akhir sebesar 0,0000 ppm. Daya adsorpsi optimum terjadi pada  konsentrasi x:y, x, y. Berdasarkan data  hasil  analisis  dengan menggunakan  SSA  karbon  aktif  dengan  konsentrasi x:y,  x,  y menunjukkan  nilai limit deteksi (LoD). LoD merupakan konsentrasi atau jumlah terkecil atau terendah dari analit dalam sampel yang dapat terdeteksi tetapi tidak perlu terkuantisasi. LoD merupakan parameter uji batas terkecil yang dimiliki oleh  suatu  alat/instrument.  Limit  kuantisasi  (LoQ)  adalah  konsentrasi  atau  jumlah  terkecil  dari  analit  yang masih dapat ditentukan dan memenuhi kriteria akurasi dan presisi. Limit kuantisasi biasanya disebut dengan limit pelaporan ( limit of reporting ).
Berdasarkan  penelitian  yang  sudah  dilakukan,  kemampuan activated  carbon celup  dalam mengadsorpsi adsorbat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:  luas permukaan pori, kadar air dan kadar abu, waktu dan suhu pada saat karbonisasi, keberadaan adsorbat lain yang tidak diketahui dalam sampel, jenis aktivator yang digunakan dalam aktivasi bahan, waktu perendaman dan pengadukan serta tinggi rendahnya konsentrasi adsorbat berbanding lurus dengan massa adsorben/karbon aktif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa karbon aktif dari kulit buah sukun dan zeolit alam dapat dimanfaatkan sebagai adsorben dalam mereduksi konsentrasi logam besi (Fe) dan nikel (Ni). Tetapi penggunaan keduanya (optimasi kombinasi) sebagai adsorben dapat meningkatkan kemampuan daya adsorpsi activated carbon celup dalam mereduksi logam berat pada air sumur.

## 4. KESIMPULAN
Kemampuan  daya  adsorpsi activate  carbon celup  dalam  mereduksi  konsentrasi  logam  berat  akan meningkat seiring dengan bertambahnya massa karbon aktif yang digunakan sampai dalam kondisi jenuh. Pada adsorpsi logam Fe, activated carbon celup dengan konsentrasi x : y, 2x : y, 5x : y,  x, y secara berturut-turut mampu  mengadsorpsi  logam  Fe  sebesar  0,5844,  0,5679,  0,6092,  0,5431,  0,5761  ppm.  Sedangkan  adsorpsi logam Ni, activated carbon celup dengan konsentrasi x : y, 2x : y, 5x : y,  x, y secara berturut-turut mampu mengadsorpsi logam Ni sebesar 0,9290, 0,7070, 0,7799, 0,9290, 0,9290 ppm. Dapat ditarik kesimpulan bahwa activated  carbon celup  dari  kulit  buah  sukun  dan  zeolit  alam  dapat  dimanfaatkan  sebagai  adsorben  dalam mereduksi  konsentrasi  logam  besi  (Fe)  dan  nikel  (Ni).  Tetapi  penggunaan  keduanya  (optimasi  kombinasi) sebagai  adsorben  dapat  meningkatkan  kemampuan  daya  adsorpsi activated  carbon celup  dalam  mereduksi logam berat pada air sumur.

## DAFTAR PUSTAKA
Barry, M., Popkin, D.K. E., Rosenberg, I.H. (2010). Woter, Hydration, and Health. Nutrition Reviews Journal , 68(8): 439.
Estalansa,  H.,  Yuniastuti, E.,  dan  Hartati,  S. (2018). The  Diversity  of  Breadfruit  Plants  (Artocarpus  altilis) Based on Morphological Characters. Journal Agrotech Res . 2(2): 80-85.
Hendaway, A. (2003). Influence of HNO 3 Oxidation on the Structure and Adsorptive Properties of Corncob- based Activated Carbon. Elsevier Carbon . 41.
Jankowska, H., Swiatkowski, A.. dan Chorna, J. (1991). Active Carbon . Horwood. London
Karim, M.A., Juniar, H., dan Ambarsari, M.F.P. 2017. Adsorpsi Ion Logam Fe dalam Limbah Tekstil Sintetis dengan Menggunakan Metode Batch. Distilasi, 2(2): 68.
Laos, L.E., Arkilaus, S. (2016). Pemanfaatan Kulit Singkong Sebagai Bahan Baku Karbon Aktif. Jurnal Ilmu Pendidikan Fisika . Vol. 1(1)
Putri,  W.K.,  dan  Sabani.  (2018).  Aktivasi  Zeolit  Alam  sebagai  Adsorben  Logam  Berat  Mg,  Al,  dan  ZnO Menggunakan Larutan NaOH. Jurnal Einstein, 6(3): 23.
Singh, R., Gautam, N., Mishra, A., dan Gupta, R., (2011). Heavy Metals and Living Systems: An Overview. Indian Journal of Pharmacology. 43(3).
SNI.  (1995). Arang  Aktif  Teknis .  Standar  Nasional  Indonesia.  Sni  06-3730  1995.  Badan  Standar  Nasional. Jakarta.
Sukriya, A. (2009). Mengolah Sukun. Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka.
Utama, T.T. (2015). Biosorpsi Krom Heksavalen Menggunakan Mikroalga Amobil dalam Sistem Kontinyu. Tesis . Institut Teknologi Bandung.